Quench polish quench
কুইঞ্চ পলিশ কুইঞ্চ (কিউপিকিউ) একটি বিশেষ ধরনের নাইট্রোকার্বুরাইজিং কেস শক্তকরণ যা জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি কখনও কখনও টাফট্রাইড, টেনিফার বা মেলোনাইট ব্র্যান্ড নামে পরিচিত। তিনটি ধাপ জড়িত রয়েছেঃ নাইট্রোকার্বুরাইজ ("কুইঞ্চ"), পলিশ এবং পোস্ট-অক্সিডাইজ ("কুইঞ্চ")। এই প্রক্রিয়াটি প্রায়শই ব্যবহার করা হয় যখন একটি ওয়ার্কপিসে নিম্নলিখিত দুটি বা ততোধিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয়ঃ পরিধান প্রতিরোধের জারা প্রতিরোধের তৈলাক্ততা ক্লান্তি শক্তি প্রক্রিয়াটির সাধারণ প্রয়োগগুলি হল শক শোষকগুলির পিস্টন রড, হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য সিলিন্ডার এবং রড, পাম্প, অ্যাক্সেল, স্পিন্ডল, আগ্নেয়াস্ত্র স্লাইড এবং ব্যারেল এবং ভালভ। প্রক্রিয়াটি একটি আদর্শ লবণ স্নান নাইট্রোকার্বুরাইজিং চক্র দিয়ে শুরু হয়, যা ε আয়রন নাইট্রাইডের একটি স্তর তৈরি করে। এরপরে, ওয়ার্কপিসটি যান্ত্রিকভাবে পালিশ করা হয়; সাধারণ পলিশিং প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে কম্পনকারী সমাপ্তি, ল্যাপিং এবং কেন্দ্রহীন গ্রাইন্ডিং। অবশেষে, ওয়ার্কপিসটি 20 থেকে 30 মিনিটের জন্য লবণ শমন স্নানের মধ্যে পুনরায় নিমজ্জিত করা হয়, ধুয়ে ফেলা হয় এবং তেল ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এই শেষ ধাপটি প্রায় 3 থেকে 4 মাইক্রোমিটার পুরু আয়রন অক্সাইডের একটি স্তর তৈরি করে জারা প্রতিরোধকে অনুকূল করে তোলে। এটি ওয়ার্কপিসটিকে একটি কালো ফিনিসও দেয়। জারা প্রতিরোধ ক্ষেত্র নিমজ্জন ডানদিকের চার্টটি ক্ষেত্র নিমজ্জন পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য পৃষ্ঠ চিকিত্সার বিরুদ্ধে জারা প্রতিরোধের তুলনা দেখায়। নিমজ্জন পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার শর্তগুলি হল 24 ঘন্টার জন্য 3 শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং 3 গ্রাম/এল হাইড্রোজেন পারক্সাইডের পূর্ণ নিমজ্জন। লবণ স্প্রে পরীক্ষা ডানদিকের চার্টটি এ. এস. টি. এম বি117 লবণ স্প্রে পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে পৃষ্ঠ চিকিত্সা করা ইস্পাত স্বয়ংচালিত স্টিয়ারিং কলামগুলির জারা প্রতিরোধের তুলনা দেখায়। তথ্যসূত্র বাহ্যিক যোগসূত্র ধাতব তাপ চিকিৎসা ক্ষয় প্রতিরোধ